- a Ta Kg ı7I 
Er « ıt Versuch 
Um eine zu einigen Untersuchungen hinreichende Menge von 
Kupferzinliniederschlag zu erhalten, wurden 500 Gran schwefelsau- 
res Kupfer in 55 Unzen destillirtem Wasser aufgelöst, und mit einer 
* » polirten Zinkplatte in einer Porcellenschaale in Berührung gesetzt. Es 
zeigte sich ziemlich schnell ein schwarzer Niederschlag, der anfangs 
alle Viertelstunden, gegen das Ende aber alle halbe Stunden mit einer 
Feder in destillirtes Wasser abgestrichen wurde; indem ich die Platte 
mit dem schwarzen Niederschlage nicht länger in Berührung laflen durf- 
‚te, ohne dafs sich auch metallisches Kupfer darauf niederschlug. Wit 
diesem Verfahren, während welchem sich beständige häufige Gasent- 
wicklung zeigte, wurde so lange fortgefahren, bis die Farbe der Auflö- 
sung fast keinen Kupfergehalt mehr zeigte. Es wurden dadurch bey- 
nahe 190 Gran ausgewaschenen und getrockneten Niederschlags erhal- 
ten. Solange er beym Auswaschen in Berührung mit dem destillirten 
Wasser war, zeigten sich ununterbrochen Gasbläschen. Im noch 
feuchten, zwischen Fliefspapier geprelsten, Zustande nahm er immer 
eine metallische Politur und eine zwischen die des Messings und Tom- 
backs fallende Farbe an. Völlig getrocknet sah er schwarzgrau, ins 
Blauliche fallend, aus, färbte beym Reiben eben so ab, und war 
sehr fein und locker anzufühlen. Zu meiner Verwunderung nahm 
er jezt weit schwieriger durch das Poliren den Metallglanz an, als 
vor dem Trocknen; seine Farbe erschien jezt fast kupferfarben, ins 
Blauliche fallend, und man konnte sehen, dafs durch eingemengte 
nicht metallische Theilchen die Metallpolitur erschwert und der Glanz 
matter und schmutziger wurde. Diese Erscheinung deutete auf eine 
theilweise Oxydation beym Trocknen, worüber, und zur Absonde- 
zung des Oxydes, der folgende Versuch angestellt wurde. 
ger Versuch, 
Fünf Gran des schwarzgrauen getrockneten Niederschlags wur- 
der mit 2 Drachmen Wasser übergossen und allmählig ı0. Tropfen 
22? e Schwe- 
